10 DÉFINITION ET DÉTERMINATION DE LA DURETÉ, 
Fers et fontes des forges d'Audincourt (Doubs)‘. 
MARQUES MATIÈRES 
cs 
échanuil- 
lons. EMPLOYÉES. 
à ; mempé-| VALEURS | VALEURS 
DÉSIGNATION OPÉRATIONS SUBIES. PREMIÈRES DE P. DE (. 
RATURE, En grammes | En grammes 
Cuivre la- 2,568 | 32,392 
miné 
et poli. 
Fer au bois|Aflinage par la méthode/Fonteau charbon| 15 5,138 | 72,710 
forgé. comtoise; forgeage au! de bois prove- 
pilon. nantdu minerai 
en grains, 00li- 
thique. 
Fer au bois|Les deux opérations ci-|Les mêmes que 2 59,991 
laminé. dessus; plus un réchauf-| ci-dessus. 
fage à la houille et le 
laminage. 
Grosse tôle|On réunitengrossestrous-|Fer au bois la-| 1: 62,535 
au bois, | ses des fers au bois lami- miné. 
servant nés; ces trousses sont 
pour échauffées au rouge sou- 
chaudières | dant, soudées au pilon, 
à vapeur. | puis laminées. 
Tôleaubois|Fer aubois laminé, chauffé|Fer au bois la- 4,138 | 52,360 
pour à la houille, au rouge miné. 
casserie. | blanc, puis relaminé et 
recuit. 
Tôle plom-|Tôle semblable à l’échan-|Tôle au bois. Al-| 18°,8 | 1,288 | 16,112 
bée.* tillon D, décapée à l’a-| liage de plomb 
cide chlorhydrique, puis| et d’étain. 
. plombée. 
| Fer-blanc |Etamage au suif. Toôle au bois. | 19,4 | 1,938 | 24,379] 0.75 
brillant. * Etain. 
Moulage en|Fusion au coke de la fonte|Fonte au bois ,| 172,6 | 5,938 | 75,254| 2 32 
fonte. brute, moulage en châs-| obtenue de mi- 
| sis dans le sable. nerai en grains. 
Fontetrem-|Fonte au coke coulée dans! Fonte au coke. | 15°,2 [12,938 168285) 1.98 
pée.‘ une coquille en fonte. 
! Cuivre la- 1592 | 1,638 | 20,579) 1 
miné | 
et poli. | 
1. Je dois ces échantillons à l'obligeance de l'un de mes anciens élèves, M. P. Edel, autrefois employé aux 
forges d'Audincourt. 
2 et 3. Les échantillons E et F qui ont des épaisseurs, le premier de 0.3 mill. et le second de 0.5 mill. 
environ, ont des durelés intermédiaires entre celles du plomb ou de l’'étain et celle du fer. L'échantillon D 
a 1 mill. d'épaisseur, et les autres échantillons, des épaisseurs qui dépassent 5 mill. 
4. La pointe s'émousse fortement pendant son emploi sur cet échantillon ; la solidité de l'appareil et la résis- 
tance à la rupture de la lame ne me permettent pas d'adopter une position de retour supérieure à 3 mill. Les 
bords du trou obtenus laissent même voir quelques particules détachées. On cherche les valeurs de Pet de Q 
pour le cuivre, avec la même position de retour. 
